(*) Corresponding author Telp : E-mail  : muftiasltn@unkhair.ac.id http://doi.org/xxx Received 05 Februari 2023; Accepted 03 April 2023; Available online 18 April 2023 E-ISSN: 2614-4344 P-ISSN: 2476-8928
Vol. 09 No. 01 April (2023) Halaman Artikel (049-055)

## JURNAL TEKNIK SIPIL : RANCANG BANGUN
Website: https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/rancangbangun
EFEK PENAMBAHAN SERAT POLYPROPYLENE TERHADAP KUAT TEKAN BETON PADA PERKERASAN KAKU
Thariq Al Faridzi A Sultan 1 , Ismanto Wahab Ali 2 , Abdul Gaus 3 , Mufti Amir Sultan 4
(1,3,4) Program Studi Teknik Sipil Universitas Khairun
2) Program Magister Teknik Sipil Universitas Khairun

## Abstrak
Perkerasan kaku atau perkerasan beton semen adalah konstruksi (perkerasan jalan) dengan agregat dan bahan baku serta menggunakan semen sebagai bahan pengikat. Perkerasan kaku memiliki kuat tekan yang baik, namun berbeda dengan kuat lentur, hal ini dikarenakan sifatnya yang getas, sehingga pada saat merencanakan perkerasan kaku, ditambahkan serat pada campuran beton dengan harapan dapat meningkatkan sifat elastis atau lentur dari perkerasan kaku itu sendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penambahan serat polypropylene pada campuran beton perkerasan kaku dengan variasi 0,1%; 0,3%; 0,5%; 0,7%; dan 1,0% berat semen. Benda uji tanpa menggunakan serat polypropylene sebagai benda uji kontrol. Jumlah benda uji berbentuk silinder 15x30 cm sebanyak 30 buah. Uji kuat tekan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tekan optimum pada kadar serat polypropylene 0,30% terhadap berat semen.
Kata Kunci : Beton Serat, Kuat Tekan, Serat Polypropylene, Kekentalan Campuran

## Abstract
Rigid pavement or cement concrete pavement is a construction (pavement) with aggregate and raw materials and uses cement as a binding material. Rigid pavements have good compressive strength, but in contrast to flexural strength, this is due to their brittle nature, so when planning rigid pavements, fiber is added to the concrete mixture in the hope of increasing the elastic or flexible properties of the rigid pavement itself. This study aims to analyze the effect of adding polypropylene fibers to a mixture of rigid pavement concrete with a variation of 0.1%; 0.3%; 0.5%; 0.7%; and 1.0% by weight of cement. Control test objects without using polypropylene fiber. The number of cylindrical specimens of 15x30 cm was 30 pieces. Compressive strength test. The results showed that the compressive strength were optimum at 0.30%.
Keywords: Fiber Concrete, Compressive Strength, Polypropylene Fiber, Workability.

## PENDAHULUAN
Beton adalah bahan komposit yang pada dasarnya terdiri  dari  bahan  pengikat,  seperti  campuran  semen portland dan air, dengan kombinasi agregat halus dan kasar  (Neville  &  Brooks,  1987).  Agregat biasanya merupakan  75%  dari  volume  beton,  atau  lebih,  dan oleh  karena  itu  sifat-sifatnya  sangat  menentukan sifat-sifat beton. Agar beton berkualitas baik, agregat harus kuat, tahan lama, dan bebas dari lumpur, bahan organik, dan minyak. Jika tidak, harus dicuci sebelum digunakan,  karena  salah  satu  dari  kotoran  ini  dapat memperlambat  atau  mencegah  semen  menghidrasi atau  mengurangi  ikatan  antara  pasta  semen  dan partikel  agregat.  Sedangkan  agregat,  semen,  dan  air merupakan bahan utama pembuatan beton. Kuat tarik beton  jauh  lebih  kecil  dari  kuat  tekannya,  sehingga perlu  adanya  perkuatan  beton  pada  daerah  tarik. Biasanya beton diperkuat dengan batang baja (beton bertulang).
Beton  adalah  bahan  bangunan  yang  tahan tegangan,  yang  sering  mengalami  keretakan  yang berhubungan  dengan  keadaan  plastis  dan  mengeras, susut  kering,  dan  sejenisnya.  Retakan  umumnya berkembang  dengan  waktu  dan  tekanan  untuk menembus  beton,  sehingga  merusak  sifat  kedap  air dan  memaparkan  bagian  dalam  beton  terhadap  zat perusak  yang  mengandung  uap  air,  bromin,  asam sulfat  dan  lain-lain.  Paparan  tersebut  dapat  merusak beton,  dengan  tulangan  korosi  baja.  Beton konvensional  memiliki  daya  tahan  yang  terbatas, kekuatan benturan dan ketahanan abrasi yang rendah, dan  ketahanan  retak  yang  rendah.  Beton  yang  baik harus memiliki kekuatan yang tinggi dan permeabilitas yang rendah. Oleh karena itu, material komposit  alternatif  seperti  serat  menjadi  semakin populer karena fleksibilitas dan elastisitasnya. Seperti disebutkan  sebelumnya,  beton  sangat  lemah  dalam tarik,  perlu  adanya  perkuatan  beton.  Industri konstruksi sangat tertarik untuk membuat bobot beton
menjadi seringan mungkin dengan tetap memperlihatkan  kekuatan  yang  memadai,  seperti dalam  kasus ferro-cement .  Serat  telah  ditemukan berguna sebagai penahan retakan yang lebih baik.
Penambahan serat meningkatkan kinerja daktilitas pasca  beban  puncak,  kekuatan  tarik  pra-retak, kekuatan patah, ketahanan benturan, kapasitas lentur, kinerjia kelelahan dan lain-lain. Daktilitas beton serat bergantung pada kemampuan serat untuk menghambat  retakan  pada  tingkat  regangan  yang tinggi.  Untuk  menghambat  keretakan,  cara  yang digunakan,  yaitu  mencampur  serat  ke  dalam campuran  beton  (Banthia  et  al.,  1996;  Zollo,  1997). Serat yang digunakan dalam campuran beton sangat bervariasi mulai dari serat seperti serat bambu, serat ijuk,  serat  sabut  kelapa,  dan  serat  kelapa  sawit (Junaidi, 2015; Sahrudin & Nadia, 2016; Sultan et al., 2021;  Wahyuni  &  Elhusna,  2016).  Serat  buatan seperti  serat  nylon,  serat  kawat,  serat  baja  canai dingin, serat kaca dan serat polypropylene (Dharan & Lal,  2016;  Megasari  et  al.,  2016;  Nurhidayatullah, 2019; Pratiwi et al., 2016; Sultan et al., 2022).
Serat polypropylene adalah  serat  kimia  generasi baru.  Serat  diproduksi  dalam  skala  besar  dan memiliki  volume  produksi  terbesar  keempat  setelah polyester , polyamida, dan  akrilik.  Sekitar  4  juta  ton serat polypropylene diproduksi  di  dunia  dalam setahun  (Madhavi  et  al., 2014).  Serat polypropylene bersifat  hidrofobik,  yaitu  tidak  menyerap  air.  Oleh karena  itu,  bila  ditempatkan  dalam  matriks  beton, mereka  hanya  perlu  dicampur  cukup  lama  untuk memastikan  dispersi  dalam  campuran  beton. Beberapa peneliti mengkonfermasi penggunaan serat ini  pada  campuran  beton  serat  dimana  kuat  tekan yang  dihasilkan  cenderung  meningkat  dengan penambahan serat polypropylene namun mempunyai batas  optimum  setelah  itu  kuat  tekan  akan  menurun (A  S,  2006;  Abdulwahab  et  al.,  2018;  Bingöl  & Atashafrazeh, 2015; Charishma et al., 2019; Gu et al., 2021;  Jayaram  et  al.,  2022;  Mashrei  et  al.,  2018; Najimi  et  al.,  2009).  Beton  serat sering  digunakan pada perkerasan kaku/rigid pavement (Kabashi et al., 2018; Khan, 2021; N et al., 2017; Yadav et al., 2022).
Dalam  penelitian  ini,  benda  uji  disiapkan  untuk mempelajari  pengaruh  serat polypropylene terhadap kuat tekan beton untuk perkerasan kaku.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian  kuat  tekan  beton  adalah  besarnya beban per satuan luas, yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani gaya tekan tertentu yang dihasilkan  oleh  mesin  tekan.  Kuat  tekan  beton merupakan  sifat  terpenting  dalam  kualitas  beton dibanding  dengan  sifat-sifat  lain.  Kekuatan  tekan beton ditentukan oleh pengaturan dari perbandingan
semen,  agregat  kasar  dan  halus,  air.  Perbandingan dari  air  semen,  semakin  tinggi  kekuatan  tekannya. Suatu  jumlah  tertentu  air  diperlukan  untuk memberikan  aksi  kimiawi  dalam  pengerasan  beton, kelebihan  air  meningkatkan  kemampuan  pekerjaan akan  tetapi  menurunkan  kekuatan  (Wang  dan Salmon, 1990).
Benda  uji  yang  digunakan  untuk  kuat  tekan berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm, dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Benda uji silinder untuk pengujian kuat tekan
Cara menentukan kuat tekan dengan persamaan: 𝑓 = 𝑃 𝑚𝑎𝑥 𝐴 (1)
dengan,
𝑓 = kuat tekan (MPa atau kg/cm 2 ) A = Luas (mm 2 atau cm 2 ) P max = Beban maksimum (kN atau kg)

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode eksprimental, dengan cara melakukan pengujian di Laboratorium.

## Material
Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian meliputi:  serat polypropylene ,  semen,  agregat  halus dari  quarry  Kalumata,  agregat  kasar  dari  quarry sungai  Due  Desa  Domato  (gambar  2),  dan  air bersumber  dari  PDAM.  Variasi  serat polypropylene adalah  0,1%;  0,3%;  0,5%;  0,7%  dan  1,0%  terhadap berat semen (gambar 3).
Sebagai  pembanding  digunakan  campuran  beton tanpa  serat.  Komposisi  campuran  berdasarkan Standar  Nasional  Indonesia  (SNI  03  2834,  2002), dengan mutu beton rencana 300 kg/cm 2 (K 300 ). Benda uji berbentuk silinder 15 x 30 cm sebanyak 30 buah . Tahapan  penelitian  mengikuti  prosedur  sebagai berikut:
a) Beton diproduksi menggunakan tanpa penambahan  serat  polypropylene.  Uji  kelecakan campuran  atau  nilai  slump  beton  segar  mengacu ke Standar Nasional Indonesia (SNI 1972, 2008). Silinder beton dengan ukuran 15 cm x 30 cm dicor untuk menentukan kekuatan tekan dalam keadaan mengeras (uji kontrol).
b) Serat polypropylene dimasukkan  dalam  berbagai persentase sesuai yang direncakan untuk membuat beton  serat  (0,1%;  0,3%;  0,5%;  0,7%  dan  1,0%) secara  acak.  Uji  kelecakan  campuran  atau  nilai slump  beton  segar  mengacu ke  Standar  Nasional Indonesia. Silinder beton dengan ukuran 15 cm x 30  cm  dicor  untuk  menentukan  kekuatan  tekan dalam keadaan mengeras (benda uji penelitian)
Gambar 2. Lokasi quarry agregat halus dan agregat kasar
Gambar 3. Serat polypropylene produksi PT. Sika

## Pengujian Kuat Tekan
Pengujian kuat tekan dilakukan setelah benda uji dirawat selama 28 hari dengan metode perendaman, pengujian  kuat  tekan  mengacu  ke  Standar  Nasional Indonesia (SNI 03-1974, 2011). Pengujian kuat tekan dilakukan dengan meletakkan benda uji di bawah alat pembebanan,  kemudian  menghidupkan  mesin  pada awal  pengujian  selama  15  menit  setelah  mengatur jarum  penunjuk  beban  pada  posisi  nol.  Analisa dilakukan dengan mencatat data beban hancur. Kuat tekan beton dihitung dengan persamaan (1).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekentalan campuran
Hasil pengujian kelecakan campuran ditunjukkan pada gambar 4.
Gambar 4. Pengaruh serat polypropylene terhadap nilai slump
Berdasarkan gambar 4 terlihat bahwa penambahan serat polypropylene pada  campuran  beton  dapat menurunkan  nilai  slump  yang  menunjukkan  bahwa dengan  penambahan  serat polypropylene pada campuran  beton  ringan  maka workability akan berkurang.  Hal  ini  dikarenakan  penambahan  luas permukaan akibat penambahan material berupa serat polypropylene .  Kemampuan  kerja  campuran  beton serat  sangat  dipengaruhi  oleh  volume  fraksi  serat polypropylene yang ditambahkan ke dalam campuran beton.  Beberapa  peneliti  mengkonfermasi  efek penggunaan  serat polypropylene terhadap  kelecekan campuran.  Penambahan  kadar  serat polypropelene dalam  campuran  untuk  perkerasan  kaku  akan menurukan workability namun  serat polypropylene mengurangi  permeabilitas  air,  penyusutan  dan penurunan  kedalaman  karbonasi  (Sheikh  &  Mohit Bajaj, 2017). Penambahan kadar serat polypropylene dalam  campuran  untuk  perkerasan  kaku  akan mengurangi workability (menurunkan  nilai slump ),
namun penggunaan serat polypropylene menunjukkan sedikit pengurangan jumlah penyusutan  serta  terjadinya  retakan  pertama.  Serat polypropylene berperan  penting  dalam  mengontrol lebar retakan (Gholami et al., 2022).

## Kuat Tekan Normal dan Beton Serat
Hasil pengujian kuat tekan beton, disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 5.
Gambar 5 . Kuat tekan rata-rata benda uji
8,5 7,5 6,0 4,0 2,0 1,5 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 N il a i Sl u m p (cm ) Variasi Serat Polypropylene (%) 300 364 372 320 290 269 y = -165,94x 2 + 92,15x + 330,19 R² = 0,6096 200 250 300 350 400 0,0 0,5 1,0 1,5
Ku a t Tek a n Beto n R a ta -R a ta (Kg /cm 2 )
Kalumata
Sungai Due
Berdasarkan  gambar  5  dan gambar  6, kuat  tekan beton  normal  (BN)  sebesar  29,42  MPa,  setelah ditambahkan serat polypropylene dengan konsentrasi sebesar  0,1%  maka  kuat  tekan  mengalami  kenaikan dengan rasio 0,21 terhadap beton normal atau sebesar 35,69  MPa.  Pada  penambahan  serat polypropylene sebesar  0,3%  maka  kuat  tekan mengalami  kenaikan dengan rasio 0,24 terhadap beton normal atau sebesar 36,48 MPa. Penambahan serat polypropylene sebesar 0,5%  kuat  tekan  mengalami  kenaikan  dengan  rasio 0,07 terhadap beton normal atau sebesar 31,38 MPa, pada  kadar  serat polypropylene sebesar  0,7%  kuat tekan mengalami kenaikan penurunan dengan rasio - 0,03 terhadap beton normal atau sebesar 28,44 MPa. Pada  kadar  serat polypropylene sebesar  1,0%  kuat tekan  mengalami  kenaikan  dengan  rasio  -0,11 terhadap beton normal atau sebesar 26,32 MPa.
Gambar 6. Rasio kuat tekan beton serat polypropylene terhadap beton normal
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dengan penambahan serat polypropylene ke dalam campuran beton  dapat  meningkatkan  kuat  tekan  sampai  pada kadar serat polypropylene 0,3%, namun setelah kadar serat  melebihi  0,3%  maka  kuat  tekan  cenderung mengalami  penurunan  atau  kuat  tekan  beton  serat mencapai optimum pada konsentrasi 0,3%.
Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian, yaitu  penambahan  serat polypropylene sebesar  0%, 1%,  2%,  3%,  4%  dan  5%  ke  dalam  campuran perekerasan kaku ramah lingkungan (dalam prosesnya  mensubstitusi  semen  dengan fly  ash masing-masing  sebesar  40%  dan  50%),  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kuat  tekan  beton perkerasan  kaku  mengalami  peningkatan  sampai pada kadar 4% setelah itu kuat tekan menurun (Patel et  al.,  2016).    Penambahan  serat polypropylene modifikasi (serat emboss) ke dalam campuran beton yang digunakan pada perkerasan kaku dengan kadar 0%, 1%, 2%, 3%, 4% dan 5% terhadap berat semen, hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat tekan beton optimum pada kadar 4% sebesar 37,37 MPa (Kumar et  al.,  2013).  Penggunaan  serat polyester dan polypropylene sebagai  campuran  beton  untuk perkerasan kaku dengan komposisi kedua 1,8% serat polypropelene, komposisi ketiga 0,5% serat polyester
dan  campuran  keempat  1,8%  serat polypropylene, 0,5% serat polyester, serta campuran pertama berupa beton  normal  sebagai  benda  uji  kontral.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  untuk  ketiga pengujian terlihat peningkatan besar pada kuat tekan perkerasan beton semen (Moustafa et al., 2021).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  pembahasan penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  dapat disimpulkan bahwa penambahan serat polypropylene pada  campuran  beton  untuk  perkerasan  kaku  (mutu beton  K300)  memiliki  nilai  optimum  pada  beton 0,3%  terhadap  berat  semendengan  kuat  tekan  372 kg/cm 2 ,  namun  kelecakan  campuran  semakin  kental sehingga  menyulitkan  pelaksanaan.  Disarankan penggunaan  aditif  pada  proses  pencampuran  beton serat.

## REFERENSI
A  S,  M.  R.  (2006).  Effect  Of  Polypropylene  Fibers On  The  Mechanical  Properties  Of  Normal Concrete. Journal  of  Engineering  Sciences , 34 (4), 1049–1059.
Abdulwahab, R., Akinleye, T. M., & Sahid Taiye, H. (2018). Effects  of  Polypropylene  Fibre  on The Compressive  and  Splitting  Tensile  Strength  of Concrete. Journal of Materials and Engineering Structures , 5 , 15–22.
Banthia,  N.,  Yan,  C.,  &  Mindess,  S.  (1996).
Restrained  Shrinkage  Cracking  In  Fiber Reinforced Concrete: A Novel Test Technique. Cement and Concrete Research , 26 (1), 9–14. Bingöl, F., & Atashafrazeh, M. (2015). Compressive Strength  Of  Polypropylene  Fiber  Concrete Under  The  Effects  Of  High  Temperatures.
International Journal
of Modern
Manufacturing Technologies , 7 (1), 7–11.
Charishma, D., Deronika, P., & Malik, S. V. (2019). Study  The  Effect  of  Polypropylene  Fiber  in Concrete. Journal  of  Emerging  Technologies and  Innovative  Research  (JETIR) , 6 (5),  1–8. www.jetir.org
Dharan, D. S., & Lal, A. (2016). Study The Effect of
Polypropylene Fiber in Concrete. International Research Journal of Engineering and Technology , 3 (6), 616–619. www.irjet.net Gholami, M., Moghadas Nejad, F., Ramezanianpour, A.  A.,  &  Ramezanianpour,  A.  M.  (2022).  The Effect of Emboss Fiber (Modified Polypropylene  Fiber)  on  the  Behavior  of
0,21 0,24 0,07 -0,03 -0,11 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,1 0,3 0,5 0,7 1 R a si o Ku a t Tek a n Beto n Variasi Serat Polypropylene (%)
Concrete used in Concrete Pavements.
Amirkabir Journal of Civil Engineering , 54 (2), 141–144. https://doi.org/10.22060/ceej.2021.19071.7054 Gu,  Y.,  Meng,  Y.,  Kong,  L.,  &  Wang,  W.  (2021).
Effect  of  Polypropylene  Fiber  Admixture  on Compressive  Strength  of  Ceramsite  Concrete. International Journal of Frontiers in
Engineering Technology , 3 (1), 20–26.
https://doi.org/10.25236/ijfet.2021.030104
Jayaram,  M.,  Naresh,  J.,  Thipparthi,  K.,  &  Kastro
Kiran,  V.  (2022).  Assessment  on  mechanical properties of concrete with polypropylene fiber.
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 982 (1). https://doi.org/10.1088/1755-
1315/982/1/012004
Junaidi, A. (2015). Pemanfaatan Serat Bambu Untuk Meningkatkan  Kuat  Tekan  Beton. Berkala Teknik , 5 (1), 754.
Kabashi,  N.,  Krasniqi,  C.,  Hadri,  R.,  &  Sadikaj,  A.
(2018). Effect of Fibre Reinforced Concrete and Behaviour  in  Rigid  Pavement. International Journal  of  Structural  and  Civil  Engineering
Research , 7 (1), 29–33. https://doi.org/10.18178/ijscer.7.1.29-33
Khan, M. A. I. (2021). Strength Evaluation of Cement Concrete  Pavement  by  Using  Polypropylene and  Polyester  Fiber  as  Reinforced  Material. International  Journal  of  Creative  Research Thoughts (IJCRT) , 9 (12), 192–197. www.ijcrt.org
Kumar,  A.,  Hiremath,  M.,  &  Ramachandra,  V.
(2013).  Improvement  and  Performance  of Cement Concrete pavement using Polypropylene  Fiber. International  Journal  of Engineering  Research  &  Technology , 2 (9),
1546–1568. www.ijert.org
Madhavi,  T.  C.,  Raju,  L.  S.,  &  Mathur,  D.  (2014).
International  Journal  of  Emerging  Technology and  Advanced  Engineering  Polypropylene Fiber Reinforced Concrete-A Review.
International Journal of Emerging Technology and  Advanced  Engineering , 4 (4),  114–119. www.ijetae.com
Mashrei, M. A., Sultan, A., Mahdi, A. M., Mashrei, M.  A.,  &  Sultan,  A.  A.  (2018).  Effects  of Polypropylene  Fibers  on  Compressive  and Flexural Strength of Concrete Material. Article in  International  Journal  of  Civil  Engineering
and Technology , 9 (11), 2208–2217.
http://www.iaeme.com/IJCIET/index.asp2208h ttp://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?JType=I JCIET&VType=9&IType=11http://www.iaem e.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VTy pe=9&IType=11
Megasari,  S.  W.,  Yanti,  G.,  &  Zainuri,  Z.  (2016).
Karakteristik  Beton  Dengan  Penambahan Limbah  Serat  Nylon  Dan  Polimer  Concrete.
SIKLUS: Jurnal Teknik Sipil , 2 (1), 24–33.
Moustafa, M. A., Ibrahim, A. M. A., Ahmed, H. O., Khodary,  F.,  &  Hassanean,  Y.  A.  (2021). Studying  the  Mechanical  Properties  of  Rigid Pavement  Reinforced  with  Single  and  Hybrid Fibers. Civil  Engineering  and  Architecture , 9 (6),
1877–1899. https://doi.org/10.13189/cea.2021.090620
N,  I.,  K,  T.,  TP,  V.,  D, V.,  &  Kumar  M,  S. (2017).
Experimental Study On Polypropylene
Reinforced  Concrete  Pavement. International Journal  of  Latest  Engineering  Research  and Applications (IJLERA) , 98–102.
www.ijlera.com
Najimi, M., Farahani, F. M., & Pourkhorshidi, A. R. (2009).  Effects  Of  Polypropylene  Fibers  On Physical  And  Mechanical  Properties  Of Concretes. 3rd  International  Conference  on Concrete & Development , 1073–1081. Neville,  A.  M.,  &  Brooks,  J.  J.  (1987).
Concrete_Technology (Vol. 2).
Nurhidayatullah,  E.  F.  (2019).  Pengaruh  Serat  Baja
Canai Dingin Bergelombang Terhadap
Kekuatan  Tekan  Dan  Lentur  Beton. Jurnal Teknik Sipil: Rancang Bangun , 5 (1), 1–12.
Patel,  P.  H.,  Juremalani,  J.,  &  Damodariya,  S.  M. (2016).  Sustainable  Development  of  Rigid Pavement  by  Using  Polypropylene  Fiber. International  Journal of Scientific  Research  in Science,  Engineering  and  Technology , 2 (3), 196–200.
Pratiwi, S., Prayuda, H., & Prayuda, F. (2016). Kuat Tekan Beton Serat Menggunakan Variasi Fibre Optic dan Pecahan Kaca (Compressive Strength of  Fibre  Concrete  Using  Fibre  Optic  Variation and  Glass  Fracture). Semesta  Teknika , 19 (1), 55–67.
Sahrudin,  S.,  &  Nadia,  N.  (2016).  Pengaruh Penambahan Serat Sabut Kelapa Terhadap Kuat Tekan Beton. Konstruksia , 7 (2), 13–20.
Sheikh,  T. A.,  &  Mohit  Bajaj,  E.  (2017).  A Review Study  Of  Polymer  Fibre  Reinforced  Concrete
With Conventional Concrete Pavement.
International  Journal  of  Latest  Research  In Engineering  and  Computing  (IJLREC) , 5 (3), 98–1000. www.ijlrec.com SNI  03  2834, . (2002). Tata  Cara  Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal .
SNI 03-1974. (2011). Metode Pengujian Kuat Tekan Beton.  In Badan  Standardisasi  Nasional Indonesia .
SNI  1972.  (2008).  Cara  uji  slump  beton.  In Badan Standardisasi Nasional (p. 11).
Sultan, M. A., Hakim, R., Muchtar, B., & Adingku, J.
(2022).  Tinjauan  Kuat  Lentur  Balok  Beton
Ringan  Dengan  Penambahan  Serat  Kawat.
TERAS JURNAL , 12 (2), 483. https://doi.org/10.29103/tj.v12i2.783
Sultan,  M.  A.,  Tuhuteru,  E.,  &  Abdullah,  M.  F.  F.
(2021).  Kapasitas  Lentur  Balok  Beton  Ringan Dengan  Penambahan Serat  Ijuk. Jurnal Teknik Sipil Universitas Teuku Umar , 7 (2), 163–171. Wahyuni,  A.  S.,  &  Elhusna.  (2016).  The  Tensile
Behaviour of Concrete with Natural Fiber from
Sugar  Palm  Tree. International Conference  on Engineering  and  Science  for  Research  and Development (ICESReD) , 15–18.
Yadav, S., Kanse, S. A., Gunjal, R. M., & Lad, R. R.
(2022).  Improving  the Performance  of  Cement Concrete  Pavement  by  using  Polypropylene
Fibers. International  Journal  of  Research  in Engineering,  Science  and  Management , 5 (5), 46–49.
Zollo,  R.  F.  (1997).  Fiber-reinforced  Concrete:  an
Overview  after  30  Years  of  Development. Cement and Concrete Compositer , 19 , 107–122.
.